﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  17 
  

  

  oder 
  analoge 
  gibt, 
  in 
  welchen 
  Al 
  2 
  3 
  und 
  Fe 
  2 
  3 
  durch 
  Cr 
  2 
  3 
  

   vertreten 
  ist, 
  welche 
  also 
  die 
  Formel 
  

  

  n 
  

   #Cr 
  2 
  Si0 
  6 
  

  

  haben 
  würden. 
  

  

  Da, 
  wie 
  aus 
  meiner 
  früheren 
  mit 
  E. 
  Dittler 
  verfaßten 
  

  

  Mitteilung 
  hervorgeht, 
  es 
  nicht 
  gelingt, 
  die 
  Silicate 
  : 
  

  

  MgAl 
  2 
  Si0 
  6 
  ,CaAl 
  2 
  Si0 
  6 
  

  

  sowie 
  die 
  analogen 
  Eisenoxydsilicate 
  aus 
  Schmelzfluß 
  darzu- 
  

   stellen, 
  so 
  war 
  es 
  auch 
  nicht 
  wahrscheinlich, 
  ein 
  Silicat: 
  

  

  MgCr 
  2 
  Si0 
  6 
  

  

  herzustellen, 
  was 
  durch 
  einen 
  Versuch 
  bestätigt 
  wurde. 
  

  

  Es 
  war 
  auch 
  nicht 
  möglich, 
  dieses 
  Silicat 
  dem 
  Diopsid 
  

   beizumengen 
  und 
  eine 
  homogene 
  Schmelze 
  zu 
  erhalten. 
  

  

  Versuch 
  I. 
  Zu 
  einer 
  Diopsidmischung 
  wurde 
  das 
  Silicat 
  

   MgCr 
  2 
  Si0 
  6 
  , 
  sowie 
  das 
  Silicat 
  MgAl 
  2 
  Si0 
  6 
  von 
  beiden 
  je 
  

   10 
  Molekülprozente 
  zugesetzt. 
  Obwohl 
  die 
  Abkühlungs- 
  

   geschwindigkeit 
  anscheinend 
  gering 
  war, 
  gingen 
  diese 
  beiden 
  

   Silicate 
  nicht 
  oder 
  nur 
  in 
  sehr 
  geringer 
  Menge 
  in 
  das 
  Diopsid- 
  

   silicat 
  ein, 
  sondern 
  schieden 
  sich 
  gesondert 
  aus, 
  wobei 
  sich 
  

   eine 
  Wechselwirkung 
  untereinander 
  und 
  mit 
  dem 
  Diopsid 
  

   zeigte. 
  

  

  Das 
  Silicat 
  MgCr 
  2 
  Si0 
  6 
  zerfiel 
  nach 
  der 
  Gleichung 
  

  

  MgCr 
  2 
  Si0 
  6 
  = 
  MgO.Cr 
  2 
  3 
  + 
  Si0 
  2 
  

  

  die 
  dadurch 
  freiwerdende 
  Si0 
  2 
  ging 
  mit 
  dem 
  Silicat 
  MgAl 
  2 
  Si0 
  6 
  

   eine 
  Verbindung 
  ein, 
  in 
  der 
  außerdem 
  noch 
  der 
  größte 
  Teil 
  

   des 
  Magnesiums 
  durch 
  Ca 
  aus 
  dem 
  Diopsid 
  ersetzt 
  wurde, 
  

   so 
  daß 
  also 
  CaAl 
  2 
  Si 
  2 
  8 
  und 
  ein 
  etwas 
  magnesiumreicherer 
  

   Diopsid 
  entstand. 
  

  

  In 
  dem 
  Schliffe 
  finden 
  sich 
  neben 
  überwiegendem 
  Diopsid 
  

   Chromspinell 
  und 
  Anorthit 
  in 
  geringerer 
  Menge. 
  Der 
  Chrom- 
  

   spinell 
  reichert 
  sich 
  lokal 
  stark 
  an 
  und 
  bildet 
  traubige 
  

   Aggregate, 
  der 
  Anorthit, 
  in 
  dem 
  wohl 
  ein 
  Teil 
  des 
  Ca 
  durch 
  

   Mg 
  ersetzt 
  ist, 
  tritt 
  in 
  dünnen 
  Leisten 
  zwischen 
  den 
  Diopsiden 
  

   auf 
  und 
  zeigt 
  in 
  symmetrisch 
  auslöschenden 
  Zwillingen 
  nach 
  

  

  Sitzb. 
  d. 
  mathem.-naturw. 
  Kl. 
  ; 
  CXXL 
  Bd., 
  Abt. 
  II. 
  2 
  

  

  